( 448 ) 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Fabrication des verres rouges pour vitraux (xti* et 

 xni" siècle). Note de MM. Cii.-Er. Guignet et L. 3Iagxe. 



« Pendant longtemps, l'art de colorer le verre en beau rouge à l'aide 

 du cuivre fut pour ainsi dire oublié. Dès 1826, Bontemps, l'un de nos plus 

 habiles verriers, avait retrouvé le procédé perdu : il fabriquait d'admirables 

 verres rouges; et la production des verres doublés de rouge a continué 

 dans plusieurs verreries. 



» On attribue généralement la coloration du verre rouge à la présence 

 de l'oxydule de cuivre (oxyde cuivreux, sous-oxyde). Ebell prétend, au 

 contraire, que la couleur est due à du cuivre métallique extrêmement divisé, 

 à l'état de dissolution dans la masse vitreuse. 



» Quoi qu'il en soit, tout procédé qui donne lieu à la formation de sous- 

 oxyde de cuivre au contact du verre fondu produit la coloration rouge 

 caractéristique; mais on peut admettre qu'à une température très élevée 

 le sous-oxyde est dissocié et donne du cuivre métallique. 



» On peut opérer avec le sous-chlorure de cuivre : ce produit s'obtient 

 aisément par l'action de l'acide chlorhydrique concentré sur le cuivre, en 

 ajoutant de temps en temps un peu d'acide azotique. La liqueur brune est 

 précipitée par l'eau ; le précipité blanc est lavé et séché rapidement à l'abri 

 de l'air. 



» Chauffé entre deux lames de verre, le sous-chlorure de cuivre donne 

 immédiatement du rouge; il est décomposé par l'une des bases du verre 

 (la soude, par exemple) en sous-oxyde de cuivre et chlorure de sodium. On 

 peut le vérifier aisément en chauffant à la lampe d'émailleur du sous- 

 chlorure de cuivre au fond d'un tube fermé dans lequel s'adapte exatement 

 un second tube également fermé. Aussitôt que le verre se ramollit, on 

 souffle pour appliquer l'une sur l'autre les deux surfaces de verre et pré- 

 server du contact de l'air la partie colorée en rouge. En verrerie, ce genre 

 de travail serait très facile à réaliser. 



» On peut aussi faire réagir l'un sur l'autre deux verres de composition 

 différente : l'un chargé d'oxyde de cuivre (coloré en vert bleu) ; l'autre 

 contenant un excès de protoxyde de fer (d'une teinte jaunâtre). 



» M. Henrivaux, sous-directeur de la Manufacture de glaces de Saint- 

 . Gobain, a donné la composition de deux verres semblables : 



